LIQUEUR d'iODUHES. 135 



traversé le tamis de 0,6 mm, et qui ont été arrêtés par celui de 0.4 mm, 

 seront considérés comme ayant un diamètre de 0.5 mm. 



On nomme porphyrisés les grains qui ont traversé une batiste très 

 fine; on place le sable dans l'étoffe, on eu fait un nouct qu'on secoue 

 dans un grand verre de façon ù ne rien perdre, et jusqu'à ce qu'au- 

 cune poussière ne passe plus- Les grains ont un diamètre compris 

 entre 0,1 mm, et 0,01 mm. 



Chaque grosseur de grains est pesée et l'on en prend le pourcen- 

 tage. 



Triage à la liqueur d'iodures. — Ce mode de triage s'applique 

 aux sables après que ceux-ci ont été lavés à l'eau bouillante et que 

 toute trace de sel a disparu*. Si l'on prépare une solution concen- 

 trée d'iodurc de potassium et d'iodure de mercure dans l'eau, on 

 obtient une liqueur offrant une densité de 3 environ et pouvant par 

 additions d'eau successives prendre toutes les densités intermédiaires 

 jusqu'à celle de l'eau pure. Comme cette liqueur mouille, sil'on yjette 

 un mélange de grains minéraux de nature diverse, ceux 



. . Fis. 28. 



ayant une densité supérieure à 3 tomberont au fond tandis 

 que les autres flotteront ; mais à leur tour, à mesure 

 qu'on étendra d'eau, c'est-à-dire qu'on diminuera la 

 densité, ceux-ci se sépareront ; ceux plus lourds que la 

 liqueur tomberont et les autres resteront encore en 

 suspension. On opère dans un vase de verre {fig. 28) qui, 

 grâce au robinet, laisse décanter séparément chaque 

 portion descendue au fond. 



On partage ordinairement les grains en quatre catégories : ceux 

 ayant une densité supérieure à la densité maximum qu'on puisse 

 donner facilement à la liqueur, c'est-à-dire 2,9 à 3; ceux ayant une 

 densité comprise entre la précédente et un peu supérieure à celle du 

 quartz hyalin, ceux ayant exactement la densité du quartz hyalin, et 

 enfin ceux dont la densité est inférieure. Afin d'opérer rapidement, 

 après avoir recueilli les grains tombés dans la liqueur à son maxi- 

 mum de concentration, on ajoute de l'eau jusqu'à ce qu'un fragment 

 de quartz hyalin contenu dans un tube percé à sa partie inférieure 



* J. Tboulct, Séparalion des éléments non ferrugineux des roches, fondée sur leur 

 différence de poids spécifique. Comptes rendus de l'Acudéinie des sciences, LXXXVI, 4o4-. 



